317 
PARTIE EXPÉRIMENTALE. 
sont situées mes forges, mais même à Paris, où s’en fait le principal débit , 
et il est regardé comme de très-bonne qualité. On serait donc fondé à 
croire que j’ai toujours employé la même mine, qui, toujours traitée de la 
même façon, m’aurait constamment donné le même produit, tandis que, 
dans le vrai, j’ai usé de toutes les mines que j’ai pu découvrir, et que ce 
n’est qu’en vertu des précautions et des soins que j'ai pris de les traiter 
différemment que je suis parvenu à en tirer un résultat semblable, et un 
produit de même qualité. Yoici les observations et les expériences que j’ai 
faites à ce sujet : elles seront utiles et même nécessaires à tous ceux qui 
voudront connaître la qualité des mines qu’ils emploient. 
Nos mines de fer en grain ne se trouvent jamais pures dans le sein de la 
terre : toutes sont mélangées d’une certaine quantité de terre qui peut se 
délayer dans l’eau, et d’un sable plus ou moins fin, qui , dans de certaines 
mines, est de nature calcaire, dans d’autres de nature vitrifiable, et quel- 
quefois mêlé de l’une et de l’autre; je n’ai pas vu qu’il y eût aucun autre 
mélange dans les sept espèces de mines que j’ai traitées et fondues avec un 
égal succès. Pour reconnaître la quantité de terre qui doit se délayer dans 
l’eau , et que l’on peut espérer de séparer de la mine au lavage, il faut en 
peser une petite quantité dans l’état même où elle sort de la terre, la faire 
ensuite sécher, et mettre en compte le poids de l’eau qui se sera dissipée 
par le dessèchement. On mettra cette terre séchée dans un vase que l’on 
remplira d’eau, et on la remuera : dès que l’eau sera jaune ou bour- 
beuse, on la versera dans un autre vase plat pour en faire évaporer l’eau 
par le moyen du feu; après l’évaporation, on mettra à part le résidu ter- 
reux. On réitérera cette même manipulation jusqu’à ce que la mine ne 
colore plus l’eau qu’on verse dessus, ce qui n’arrive jamais qu’après 
un grand nombre de lotions. Alors on réunit ensemble tous ces résidus 
terreux , et on les pèse pour connaître leur quantité relative à celle de 
la mine. 
Celte première partie du mélange de la mine étant connue et son poids 
constaté, il restera les grains de mine et les sables que l’eau n’a pu délayer : 
si ces sables sont calcaires, il faudra les faire dissoudre à l’eau-forte, et on 
en connaîtra la quantité en les faisant précipiter après les avoir dissous ; 
on les pèsera, et dès lors on saura au juste combien la mine contient de 
terre, de sable calcaire et de fer en grains. Par exemple, la mine dont je 
me suis servi pour la première expérience de ce Mémoire contenait , par 
once, un gros et demi de terre délayée par l’eau, un gros 55 grains de 
sable dissous par l’eau-forte, trois gros 66 grains de mine de fer, et il y a 
eu 59 grains de perdus dans les lotions et dissolutions. C’est M. Daubenton , 
de l’Académie des Sciences, qui a bien voulu faire cette expérience à ma 
prière, et qui l’a faite avec toute l’exactitude qu’il apporte à tous les sujets 
qu’il traite. 
